Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 657 



großem, bis zu 40 ;x weitem Zwischenzellraum; dieser mit zartem 

 Epithel (siehe p. 296) ausgekleidet und von kleinen gelbwandigen Zellen 

 in seitlich oft einfacher, oben und unten meist mehrfacher Schicht um- 

 geben. Sonstige Zellen aller Markstrahlen dünnwandig, im Radialschnitt 

 gleichförmig, gegen Gefäße mit großen, meist über die ganze Höhe der 

 Radialwände reichenden, oft nur schmale Zwischenstreifen aussparenden 

 Tüpfeln. Ziemlich dünnwandige Fasern, in sehr regelmäßigen Radial- 

 reihen, als Grundmasse, in der Querrichtung bis 27 [x, in der radialen 

 meist nur 5 — 10 [x weit, mit kleinen, spaltenfürmigen, fast senkrecht ge- 

 stellten Tüpfeln (welchen ebenso orientierte und wenig breitere der Mark- 

 strahlen entsprechen). Strangparenchym an den Gefäßen, hier oft gleich 

 den Markstrahlzellen mit auffallend weiten Tüpfeln, und in der Grund- 

 masse in zwei- bis dreischichtigen Querzonen; Zellen dieser bis 21 ix 

 weit und bis 0,19 mm lang, mit meist querelliptischen Tüpfeln auf den 

 Radialwänden. — Gefäß- und Faserwände gelb, letztere in den dunklen 

 Streifen des Holzes sämtlich, sonst nur vereinzelt mit tief karminroter 

 Grenzschicht gegen den Lichtraum. Wände aller weiten Markstrahl- und 

 der Strangparenchymzellen, sowie der Thyllen rötlich. In den Mark- 

 strahlen und im Strangparenchym, auch in manchen Fasern, tief gelb- 

 bis karminroter Inhalt i), meist in einzelnen Pfropfen, in vielen Mark- 

 strahlzellen auch farblose runde, an der Oberfläche körnige oder 

 trau b ige Klumpen 2). Die weiten Hohlräume der mehrschichtigen 

 Markstrahlen entweder leer oder mit gelbrotem bis schwarzbraunem, oft 

 auch in den angrenzenden Zellen vorhandenem Inhalte 3); solcher auch 

 in vereinzelten (angeschnitten schwärzlich erscheinenden) Markfleckchen, 

 oft weite Gewebelücken in diesen ausfüllend, Eisenchlorid schwärzt die 

 Wände der Gefäße und Zellen, sowie allen organischen Inhalt. Kalilauge 

 färbt den wässerigen (gelben) Auszug des Holzes tief orangerot. 



Findet in der Möbel- und Kunsttischlerei Verwendung, soll haut- 

 reizend wirken (siehe Matthes und Schreiber, I. c, p. 393 und hier 

 p. 630, Fußn. 5). 



Anmerkung. Dieses Holz oder ein ihm mindestens sehr ähnliches 

 (im mikroskopischen Bau gleiches) kommt auch als » Chittagongholz« 

 vor, welcher Name aber dem Holze der Meliacee Chukrasia tabularis 

 A. Jiiss. (siehe p. 413) vorzubehalten sein dürfte. 



1) Dieser löst sich teilweise in Alkohol, vollständig in Kalilauge, die allmählich 

 auch die innen roten Faserwände aufhellt. 



2) Diese bestehen hauptsächlich aus amorpher Kieselsäure und bedingen mit 

 dem nach einer vorläufigen Ermittelung mehr als 3 Proz. betragenden Kieselsäuregehalt 

 der Asclie des beschriebenen Holzes. In Glyzerin werden die Kieselkörper bis zu 

 vöUiger Unkenntlichkeit durchsichtig. Moll u. Janssonius (I.e.) erwähnen sie nicht. 



3) In Alkohol wie in Kalilauge unlöslich. 



Wie sner, Rohstoffe. II. Band. 3. Aufl. 42 



